— 80 — 



изъ деп. Сены и Марны была нагрета до 700°, при чемъ выде- 

 лилась вся вода. Она была довольно тверда: разрезы подъ микро- 

 скопомъ не дали ппкакихъ кристалл овъ, кроме небольшихъ оскол- 

 ковъ кварца, изредка въ ней встречаемыхъ. Острореберные осколки 

 этой глины были продержаны при температуре белаго калешя въ 

 теченш 24 часовъ; глина не показала и следа сплавлешя (острые 

 ребра остались острыми), но сделалась тверже и въ мпкроско- 

 пическихъ разрезахъ видно кое-где начало действ!я на поляри- 

 зованный светъ, видны начатки кристаллпзащн. При новомъ нагрева- 

 нш въ теченш сорока восьми часовъ явлеше выразилось очень резко п 

 безъ следовъ сплавлешя пиша оказалась переполненной мелкими 

 призматическими кристаллами, лежащими въ аморфной массе. Здесь, 

 следовательно, мы можемъ ясно проследить «разстекловывате» гли- 

 ны, перемещеше ея молекулъ, происходящее въ твердомъ состоя- 

 нш, безъ сплавлетя. Иголки, которыя лежать въ глине затемня- 

 ются въ поляризованномъ свете параллельно ребрамъ призмы; оне 

 оптически положительны по отношешю къ длине призмы; отделяются 

 отъ остальной массы дейстьчемъ плавиковой кислоты на холоду; со- 

 держать только глиноземъ и кремнеземъ. 



Подобныя соединетя постоянно образуются, когда огнеупорная 

 глина пли глпняныя издвлЬч подвергаются достаточно высокой тем- 

 пературе. Во всехъ частяхъ аппарата Леклерка и Форкиньона, съ 

 которымъ я работалъ, все время шло образоваше этого соединетя. 

 Въ гессенскпхъ тигляхъ кварцъ прп этомъ превращался частью въ 

 аморфную кремнекпслоту, частью въ тридпмить. 



Подобнаго рода реакпдя пдетъ при получети твердаго фарфора. 

 Уже давно г ) наблюдалось, что фарфоръ состоять частью изъ пго- 

 локъ непзвестнаго химическаго состава, частью изъ аморфной массы. 

 Работы Беренса доказали подобное crpoenie фарфора съ полною 

 ясностью. Эти наблюдетя указываюгь, что во время образоватя 

 фарфора идетъ какой-то определенный химичешй процессъ, обра- 

 зуются кристалличешя иголки, т. -е. определенное химическое соедп- 

 нете. На то же самое указываюгь п аномалш въ удельномъ весе 

 фарфора при нагревании 2 ). 



') Си. ~ЕЪгепЪ(гд. Ueb. d. mikroskop. Charakter d. erdig, u. derben Einer. 

 .,P. A." 1836, CXY. p. 103. Q. Zur Theorie d. Poreellanbildung. „Dingler's Polyt. 

 Journ." 1S47, CVI, 'p.'32. Behrens Ueb. d. Porzellan. „P. A." 1873. CCXXI, 

 •pp. 389—395. 



2 ) Laurent, Sur la densité des argiles. „An. eh. et ph." LXYI, 1837. p. 96.' 

 Brongniart, 1. c. I, 1854. p. 283. Böse, Ueb. d. Vermind. d. spec. Gew. welch» 

 Porzellanerde erleidet. „P. A.« 1845, CXLII, pp. 102—103. 



